14 
freilich Borneo! aber keine Bernsteinsäure, aus dem Succinin kein Borneol, 
dagegen viel (gebundene) Bernsteinsäure abspalten lasse. Daneben tritt noch 
ein Harz auf, ,, welches unter der Einwirkung alkoholischer Kalilauge eine 
Kaliverbindung und, wie es scheint, ein kalihaltiges, unlösliches Zersetzungs- 
produkt liefert“. 
Wenn in der That unveränderte Reste des ursprünglichen und unver- 
änderten Harzes noch vorhanden sind, würde sich das Klären des Bernsteins 
durch bloßes Erwärmen sehr gut erklären lassen. Die geringe Menge der- 
selben von nur 2% scheint mir jedoch einem Versuch, hier eine Deutung 
des Vorganges zu suchen, entgegenzustehen. Während der Rest des ur- 
sprünglichen Harzes wie in dem frischen Sekret der Bernstein lichte eventuell 
auch bei gewöhnlicher Temperatur zu langsamem Fliessen geneigt sein wird, 
findet bei den übrigen in Äther und Alkohol resp. alkoholischer Kalilauge 
löslichen Stoffen ein Flüssigwerden erst bei höherer Temperatur statt, während 
Succinin schließlich erst bei 290 bis 300° C schmilzt und sich zersetzt. 
Aus dem eben Besprochenen läßt sich der Vorgang in allgemeinen Zügen 
folgendermaßen wiedergeben. Bis zu einer Temperatur unter 100° C geht 
die Klärung des Succinit nur äußerst langsam vor sich, was zum Teil darauf 
zurückzuführen ist, daß Reste des ursprünglichen Harzes nur in geringen 
Mengen vorhanden sind. Erst bei circa 100° C beginnt die Klärung schneller 
vor sich zu gehen; gewisse Harzbestandteile fangen an weich zu werden und 
zu fließen, vielleicht bereits unter der durch die Versuche ermittelten Tem- 
peratur, da auf die sich entwickelnden Zersetzungsgase durch die Substanz 
des Fossils ein gewisser Druck ausgeübt wird. Bei circa 142° und später 
bei 175° C gehen weitere Harzsubstanzen, die mit den bei 105° schmelzenden 
zusammen ungefähr 1 / i bis Vs des Bernsteins ausmachen, in ein langsames 
Fließen über. Die Harzbestandteile füllen teils die Bläschen aus, teils bieten 
sie denselben Gelegenheit, wie bei frischen Harzergüssen an die Oberfläche 
des Succinit und von hier in’s Freie zu treten. Diese letzte Erklärungsweise 
ist leicht verständlich, wenn man sich die Masse des unempfindlichen Succinit 
gleichsam von der je nach der angewendeten Temperatur mehr oder minder 
flüssigen Masse der erweichten Harzbestandteile durch tränkt vorstellt. 
Daß Bernstein mit Steigerung der Temperatur eine gewisse Zähflüssig- 
keit annimmt, zeigt sich auch aus seiner Eigentümlichkeit, nach Zuführung 
einer bestimmten Wärmemenge sich biegen und pressen zu lassen. Diese 
Temperatur liegt nach Helm 1 ) etwa bei 160 bis 200° C, nach Klebs 2 ) unter 
Luftabschluss sogar schon bei 140 bis 160° C. 
Die Klärung des Succinit durch Erwärmung ist demnach ein Vorgang, 
welcher derjenigen durch Einwirken der Sonne auf das hervorquellende Harz 
1) Helm, Otto: Über den im Handel vorkommenden Bernstein. Danziger Zeitung. Bei- 
lage zu No. 20170. 11. Juni 1893. 
2 ) Klebs, Richard: Aufstellung und Katalog des Bernstein-Museums von Stantien & 
Becker. Königsberg i. Pr., HARTUNO’sche Buchdruckerei 1889, pag. 45. 
